und verwandte Erscheinungen in Krystallen. 



127 



Bleigianz würfel wird zu einem schiefen Parallelepiped mit 

 quadratischer Basis ab cd (Fig. 33). Macht man die Rinne 

 durch passende Einlagen noch stumpfwinkeliger, so kann man 

 die Translation weiter steigern, indessen ist die Translations- 

 streifung meist recht grob und es findet auch leicht Biegung 

 statt. Auch dreht sich das Spaltstückchen leicht auf seiner 

 Unterlage um c und zerbröckelt von der gepressten Ecke g 

 aus. Man vermeidet diese Übelstände etwas, wenn man das 

 Stückchen mit der Kante bc in die Rinne legt und auf die 

 Kante gi, etwas schräg, presst. Die Translation findet dann 

 nach ge oder ih oder beiden statt, wie man daran erkennt, 

 dass auch jetzt nicht bloss eine, sondern beide seitlichen 

 Würfelflächen streifig werden. 



Bei manchen Bleiglanzen braucht der Druck gar nicht 

 gross und das Spaltstück nicht sehr homogen zu sein: bei 

 anderen gelingt der Versuch überhaupt nicht. Ich habe na- 

 mentlich solche von Neudorf in Stückchen von 1 — 2 mm 

 Kantenlänge benutzt. 



Der Versuch, eine einzelne Lamelle // (001) aus dem 

 Bleiglanz herauszuschieben, ähnlich wie am Eis, ist dagegen 

 nicht gelungen. Legt man 

 ein Spaltungsstück so mit b c 

 in eine Rinne von 90° mit 

 geeigneten Einlagen oder 

 Ausschnitten, dass es nur 

 bei b und c (Fig. 34) unter- 

 stützt ist, sonst aber hohl 

 liegt , und presst jetzt von 

 der Mitte der Kante gi aus, 

 so schiebt sich jetzt nicht 

 eine Lamelle in der Mitte 

 des Krystalls // a b h g her- 

 aus, sondern der Bleiglanz verbiegt sich, indem auf bceh 

 eine Aufwölbung aßy erscheint und hgie sich mit feinen 

 Streifen bedeckt (ebenso zuweilen gleichzeitig symmetrische 

 Aufwölbung und Streifung auf ab cd, bezw. agid). Es ent- 

 stehen also so Deformationen ganz ähnlich denen, welche Bauer 1 



1 Dies. Jahrb. 1882. I. 139; noch früher allerdings Weiss in seiner 

 Schlagfigur, vergl. unten p. 134. 



